- 111 - 



habe ich mich durch Versuche überzeugt, doch habe 

 ich mich hierbei ebenso überzeugen müssen, dass die 

 Darstellung guter Leuchtsteine auf diesem Wege nicht 

 gelingt. Schwefelsaurer Baryt wird zwar ziemlich 

 leicht bei der verhältnissmässig niedrigen Temperatur, 

 welche man in einer Glasröhre erlangen kann , zu 

 Schwefelbarinm reducirt, aber die Hitze ist durchaus 

 nicht hoch genug um dem Product jene Dichtigkeit zu 

 verleihen durch welche, nach meiner Ansicht, ein gutes 

 Leuchtvermögen desselben bedingt ist. Immerbin ist 

 es ein Verdienst, zuerst auf die Möglichkeit der Dar- 

 stellung künstlicher Leuchtsteine auf diesem Wege 

 aufmerksam gemacht zu haben. 



Wendet man, statt einer Glasröhre, zur Reduction 

 des schwefelsauren Barjt's, einen nach Art der Rose- 

 schem Tiegel eingerichteten Platintiegel an, so kann 

 man in der That Leuchtsteine erhalten, welche in Be- 

 zug auf Lichtintensität, zu den besten gerechnet wer- 

 den dürfen. Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei 

 die Beschaffenheit des zu reducirenden schwefelsauren 

 Baryt's. Man kann demselben vor dem Versuche schon 

 ansehen, mit welcher Farbe das reducirte Schwefel- 

 barium leuchten wird. Die schönsten, prächtig gold- 

 gelb leuchtenden Steine erhält man aus einem, zu 

 kleinen Klümpchen zusammenballenden, beinahe grob- 

 körnig ansehenden Präparate von ganz schwachgelb- 

 lichem Schimmer, wie man dasselbe aus manchen Fa- 

 briken erhält. Es ist mir nicht gelungen im Kleinen 

 die Verhältnisse und Umstände zu treffen , welche ein 

 Präparat von dieser Beschaffenheit entstehen lassen. 

 Unter der Bezeichnung „baryta sulfurica praec. pura* 

 erhielt ich aus der Fabrik von Henner und Comp, in 

 Wyl ein Präparat von der oben beschriebenen BeSchaf- 



